一般社団法人日本機械学会

The Japan Society of

資料３

Mechanical Engineers

発電用原子力設備規格
材料規格（2020年版）
JSME S NJ1-2020
技術評価に関する検討チーム会合における日本機械学会への説明依頼事項に対する回答
２０２４年１月１６日（一社）日本機械学会 発電用設備規格委員会
原子力専門委員会 材料分科会

目次
２．材料規格（１）他規格等の材料を取り込む際の考え方

12. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方① 第3回検討チーム会合 資料3-2には設計係数3.5に基づく新規材料採用ガイドラインへの流れのみが示され、設計係数4については示されていない。解説-8ではASME相当材が同定されなかった材料についてはS値の設計係数は4とすると記載されており、矛盾しているのではないか。
② フロー中の「使用する材料の規格に同等材が存在するかについて」について具体的な判断項目や基準があるか、ある場合はその内容について示してください。また、判断項目等がない場合はどのようにしているのか、説明して下さい。

22. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方＜質問の背景＞○ 新規材料を取り込む場合、「ASME相当材が存在するか」、「「使用する材料の規格」に同等材が存在するか？」のいずれもがNoとなったときに、「①新規材料採用ガイドラインに従う」とされ、設計係数3.5と規定されている。
○ 他方、材料規格の解説8には、ASME相当材がない材料については、S値の設計係数は4とすると記載されている。
○ 新規材料採用ガイドラインでは、設計係数3.5が用いられているが、設計係数の設定の考え方について説明してほしい。

3

第3回検討チーム会合 資料3-2（再掲、変更なし）
新規材料＊1の取込＊1：「Part 2 第 1 章 表 1 使用する材料の規格」に記載のない材料

ASME相当材が存在するか？

YN「使用する材料の規格」に同等材が存在するか？

N①新規材料採用ガイドライン
に従う（SN材が該当）②ASME相当材の許容値等を参照（NCF625が該当）

Y②同等材の許容値等を参照（SCM435H等が該当）

回答
高温のSy値の差異の妥当性判断基準を次頁に示す。

許容値等の見直し

ASME相当材があるか？

N

Y
常温の規格値が±10MPa以内か？
YN＊2：not permitted

Sec.IIIでNP＊2となっていないか？

N

別の方法を検討（実績なし）Y
高温のSy値の差異は妥当な範囲内か？

N

Y③ASME相当材のSm値、S値、Sy値を参照し、高温のSu値はASME規格値を上回らないように今後設定する。

4

第3回検討チーム会合 資料3-2（続き）（再掲、変更なし）（第２回検討チーム資料の再掲）
高温のSy値の差異が10MPaを超えたものについて相当材か否か評価した観点を以下に示す。
10MPaを超える温度範囲を確認
差分の最大割合（％）を確認【判断根拠とした内容】
付録材料図表の値がASME規格値を上回っている。
試験データがASME規格値を上回っている。
化学成分、製造方法が同種の材料のSy値をグラフ化し傾向を比較。
付録材料図表のSy値及びSu値とASME規格のSy値及びSu値をグラフ化し傾向を比較。
（（解説-0-2）2011年版の改訂内容 参照）
5

第3回検討チーム会合 資料3-2（続き）（再掲、変更なし）（第２回検討チーム資料の再掲）
高温のSy値の差異が10MPaを超えるもので相当材と評価した材料（（解説-0-2）2011年版の改訂内容 参照）

6

2. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方① 第3回検討チーム会合 資料3-2には設計係数3.5に基づく新規材料採用ガイドラインへの流れのみが示され、設計係数4については示されていない。解説-8ではASME相当材が同定されなかった材料についてはS値の設計係数は4とすると記載されており、矛盾しているのではないか。
② フロー中の「使用する材料の規格に同等材が存在するかについて」について具体的な判断項目や基準があるか、ある場合はその内容について示してください。また、判断項目等がない場合はどのようにしているのか、説明して下さい。
回答○ 他規格等の材料を取り込む際の考え方について改めて次頁以降に示す。
7

2. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方
ASME相当材と同定されたJIS材、原子力発電用規格材料の許容値の設定
ASME相当材の許容値を参照する。
・S値の設計係数は3.5
・Su値の見直しは原則行わないが、ASME相当材の値を上回る場合はASME相当材の値に合わせる。
一方、ASME相当材に同定されない材料については原則設計・建設規格の「付録材料図表」の許容値（S値の設計係数は4）
なお、これらは、既に材料規格に登録された材料の許容値の見直しに関する指針であって、ASME相当材でなくとも、「新規材料採用ガイドライン」が要求するデータに基づいて新たに登録する材料については、同ガイドラインの規定（S値の設計係数は3.5も含む）に従うこととしている。
8

第1回検討チーム会合 資料1-3-2
付録材料図表(除く可鍛鋳鉄)＋SFVQ1B＋
JSME-N15~N21*
JIS 材の場合
・金属材料データブック（改訂7版）
・JIS B 8265圧力容器の構造－一般事項（2003、2006
追補1、2008追補2）の解説
付表1
JSME材の場合
・2006年の材料分科会資料
・化学成分比較表(新規作成)

相当 ASME(metric) 材 の同定*

補足説明（前回追記）
Sの値をSec.IIの値に置き換えるということ
は設計係数3.5に見直すということ。

常温の Su、Sy の差異が 10MPa 以下の相当材がある

NO

YES
Sec.III での使用がNP となっていないか？

NO

補足説明（前回追記）
S値の設計係数は4のまま。

YES
高温の Sy の差異は妥当か？

補足説明（今回追記）
ASME相当材でなくとも新規材料採用ガイド
ラインが要求するデータに基づき許容値を設定する材料のS値の設計係数は3.5。

NO

YES
Sm、S、Sy、Blt.材 Sm/S の値を Sec.II の値に置き換える。この際、常温の Su、Sy が異なる
場合は新規材料採用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ付録に基づき常温の値を求め（四捨五入し整数値とする）、高温の値は常温の値を上廻らないように定める。
Su は付録材料図表の値とする。
Sec.III における使用温度制限を超えて 800℃までの高温の S 値を与える材料の使用温度制
限注を超える範囲の S 値は Sec.VIII の値を参照する。

Sm 値は新規材料採用 GL のルールで見直す。
ｽﾃﾝﾚｽ鋼を除く鉄鋼材料の S 値も新規材料採用
GL のルールで見直す（ただし設計係数は 4）。
その他の許容値は付録材料図表の値のままとする。
常温の値は規格値に基づき見直すとともに、使用温度制限も見直す。
450℃~800℃までの高温の S 値を与える材料を整理する。

注：使用温度制限について
700degF(371℃)を 375℃、800degF(426℃)を 425℃
Sec.II と付録材料図表とを包絡する温度区分にて許容応力表とする。
を作成する。
使用する材料の規格表に材料記号単位に対応する外圧チャート/物性値を明記する。

図 ASME規格相当材同定フロー（2012年版制定時）

92. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方【ケース１】
原子力発電用規格材料のJIS相当材の取込み
JSME-N12「耐食耐熱合金」のうちGNCF1について、そのJIS相当材である以下のJISのNCF625を材料規格に取り込んだ。
・JIS G 4901「耐食耐熱超合金棒」
・JIS G 4902「耐食耐熱超合金，ニッケル及びニッケル合金－板及び帯」
・JIS G 4903「配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管」
・JIS G 4904「熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管」
GNCF1はASME相当材であることからそのS値の設計係数は3.5である。同様にNCF625のS値の設計係数も3.5である。
10

2. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方【ケース２】
既存JIS材の同等材として新規策定されたJIS材の取込み焼入性を保証した構造用鋼鋼材SCM435H、SCM440H及びSCM445H（JIS G 4052「焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼)」）を取り込んだ。
SCM435、SCM440及びSCM445にはASME相当材がないことからこれらのS値の設計係数は4である。
よって、同様にSCM435H、SCM440H及びSCM445HのS値の設計係数も4である。

112. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方【ケース３】
新規材料採用ガイドラインに基づく新規材料の取込み「新規材料採用ガイドライン」に基づき新規材料の許容値を設定し材料規格に取り込む。
この場合のS値の設計係数は3.5（ただし、ASME相当材でなくとも、ガイドラインで要求する種々の情報が提出され、独自に許容値を設定するための十分なデータがあることが前提。）
例：JIS G 3136「建築構造用圧延鋼材」（SN材）

12

2. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方【新規材料採用ガイドラインについて】（今回追記）「新規材料採用ガイドライン」は、2007 ASME Boiler & Pressure
Vessel Code Sec.II MATERIALS Part D Properties(Metric)の以下のMANDATORY APPENDIXに基づき策定している（内容は同等）。
5：Guideline on the Approval of New Materials under theASME Boiler and Pressure Vessel Code
1：Basis for Establishing Stress Values in Tables 1A and 1B（S値）
2：Basis for Establishing Design Stress Intensity Values forTables 2A, 2B, and 4, and Allowable Stress Values for Table
3 （Sm値）
参考として末尾に「新規材料採用ガイドライン」の付録を添付

13

2. (1) 他規格等の材料を取り込む際の考え方「第3回検討チーム会合 資料3-2」の以下の範囲は削除させて頂きます。
今回の説明資料のSH.4～SH.6

14【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録

15【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録（続き）

16

【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録（続き）

17

【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録（続き）

18

【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録（続き）

19

【参考】 新規材料採用ガイドラインの付録（続き）

20